해머 파쇄기 로 밀짚 펄프 원료 에 대해 재료 조성 을 한 후 , 구형 소화조 안 에 넣 으며 , 구형 소화조 에 증해 약액 을 넣 는데 , 아황산나트륨 의 주 입량 은 절대 건조 원료 량의 9 % 이 고 액체 비율 은 1 : 3 이 며 처음 가열 시 110 ℃ 로 승 온 시키 며 , 이 온도 조건 하 에 30 분 간 보온 한 후 다시 기체 를 25 분 동안 넣 으며 , 제 2 차 가열 시 온도 가 168 ℃ 될 때 까지 60 분 동안 승 온 작업 을 한 후 90 분 동안 보온 한다 . 증해 한 후 얻 은 고경 도 펄프 의 경도 는 22 로서 카파 값 35 . 5 에 상당 하 며 , 펄프 고 해도 는 11 . 6 ° SR 이 고 희석 액 으로 농도 가 2 . 5 % 될 때 까지 희석 한 후 , 다시 기존 기술 의 점핑 스크린 선별 법 으로 선별 하 며 선 별시 0 . 5 % 손실 된다 . 다시 기존 기술 중 의 진공 와셔 로 세척 한다 . 세 척 한 후 에 얻 은 농도 가 10 % 인 고경 도 펄프 는 중농 도 펄프 관 에 수송 된다 . 중농 도 펄프 를 펌프 를 통해 산소 탈 리그닌 반응 탑 에 수송 한다 . 이 펄프 는 반응 탑 에 들어가 기 전 에 도관 안 에서 펄프 1 톤 당 20 kg 가입 된 산소 와 절대 건조 펄프 량 과 수산화 나트륨 으로 4 % 의 알칼리 용액 으로 혼합 하 며 , 또한 도관 에 스팀 을 넣 어 펄프 을 가열 하 여 승 온 시킨다 . 그 후 펄프 는 교반기 에서 충분히 혼합 한 후 산소 탈 리그닌 반응 탑 에 진입 하 며 , 보호제 는 황산마그네슘 으로서 주 입량 은 절대 건조 상태 펄프 량의 1 %, 진입 온도 는 95 ℃, 압력 은 0 . 9 Mpa 이 며 , 75 분 동안 머물러 있 게 하 여 펄프 가 충분 한 탈 리그닌 반응 을 하 도록 하 며 , 탑 꼭대기 의 온도 는 100 ℃ 이 고 압력 은 0 . 3 MPa 로 유지 하 도록 한다 . 처리 를 완료 한 후 펄프 를 슬러리 탱크 에 분사 하 여 희석 하 여 미 표백 펄프 를 얻 는다 . 이 미 표백 펄프 의 열 단장 은 5 . 0 km , 내 절도 는 40 차 , 인 열 강도 는 220 mN , 백색도 는 40 % ISO , 펄프 고 해도 는 34 ° SR 이 다 . 위 의 미 표백 짚 펄프 을 반죽 하 여 고 해도 가 33 ° SR , 반죽 습 중 이 2 . 1 g 이 되 도록 하 며 , 이 외 에 또 다른 미 표백 목재 펄프 는 고 해도 가 20 ° SR , 반죽 습 중 이 12 g 이 되 도록 한다 .